— 259 — 



« Affinchè lo studio delle amalgame, come pur quello delle leghe in 

 generale, possa riuscire profiquo, è necessario che esse sieno sottoposte alle 

 nostre ricerche in uno stato di perfetta liquidità ed omogeneità e perciò a 

 temperature superiori a quella della loro saturazione. Al di sotto di questa 

 ti comportano come mescolanze costituite da una lega liquida nel seno della 

 quale si separano allo stato solido delle porzioni di diversa densità e di 

 ignota composizione, tendenti a produrre una eterogeneità che rende, se non 

 inutili, certo di poco valore le misure. Quando le leghe sono liquide, la ten- 

 denza alla stratificazione sparisce o, rimanendo, si può combattere col rime- 

 scolamento ; ma ciò poi che più importa nello studio delle loro proprietà fisiche, 

 si può determinare con sicurezza la relazione esistente colle analoghe pro- 

 prietà dei metalli liquidi che le costituiscono. Le misure del Weber, del 

 Grimaldi e del Battelli mostrano ad evidenza la incostanza di resistenza che 

 offrono le amalgame che non sono perfettamente liquide, perchè io abbia 

 ulteriormente a insistere sulla cosa. 



« In questa Nota presento i risultati che ho ottenuti studiando la resi- 

 stenza elettrica di otto amalgame di stagno, al disopra della loro tempera- 

 tura di saturazione % . 



« 11 valore di i' per le singole amalgame lo determino alla stessa ma- 

 niera che negli altri miei lavori sulla dilatazione delle leghe fuse, vale a 

 dire col metodo del raffreddamento. Il termometro che serve a indicare la 

 legge del raffreddamento, sta immerso direttamente nell'amalgama fusa, in 

 antecedenza riscaldata e mantenuta in continuo rimescolamento con agitatore 

 di ferro. Per ogni amalgama eseguisco almeno due determinazioni di %' . Non 

 mi curo di determinare tale valore anche col metodo del riscaldamento, perchè 

 non importa conoscerlo con grande esattezza; esso serve a stabilire appros- 

 simativamente a quale minima temperatura devo limitare la misura delle 

 resistenze. Il % determinato col metodo del raffreddamento sarà certo più 

 basso di quello che si otterrebbe col riscaldamento, causa la solita influenza 

 della sovrasaturazione. 



« Non descrivo i metodi seguiti nella misura e correzione delle tempe- 

 rature, nonché nelle misure delle resistenze elettriche. Ampi ragguagli ne ho 

 dati nella Memoria sui metalli fusi. 



« I tubi nei quali studio le amalgame sono eguali a quelli impiegati per 

 i metalli, solo la parte sottile ha un diametro alquanto maggiore, per poter 

 far circolare in essi con facilità le amalgame fuse, col mezzo di una mac- 

 chinetta a compressione e così mantenere la loro omogeneità. Di tale rime- 

 scolamento ho trovata la necessità alla temperatura %\ altrimenti la resi- 

 stenza va aumentando per effetto della stratificazione dell'amalgama; dopo i 

 successivi rimescolamenti la resistenza assume un valore costante. 



« Sebbene in generale abbia fatto le misure molto al di sopra di %', pur 

 tuttavia ho voluto, per maggiore, garanzia, far precedere le singole determi- 



